Legierungen 



139 



Tahellc (i. 



tier Mischkristalle mid verkleinert so das 

 Mischkristallfeld, Mangan erniedrigt den 

 eutektischen Pmikt mid vergrb'Bert so das 

 Gebiet der festen Losungen. 



Bei den ancleren Element en, welche zur 

 Erzeugung von ,,Spezialstahlen" zugesetzt 

 werden. sind die Wirkungen bei geringer 

 Konzentration analog denen von Silicium 

 mid Mangan. Audi bei ihnen findet, man den 

 gegensatzlichen EinfluB: Nickel wirkt wie 

 Mangan, Chrom mid Wolfram wie Silicium. 

 Bei hoheren Konzentrationen treten spezi- 

 fische neue Gefiigebestandteile auf. 



Die spezifisclie Wirkung der Spezialstahl- 

 zusiitze ist eine doppelte: 1. Sie wirken 

 bartend, wie gelostes Eisencarbid, doch mit 

 der Besonderheit, daB die Spezialstahle trotz 

 ihrer Harte nicht sprode sind, wie die reinen 

 Kohlenstoff stable. Sie iibertreffeii diese an 

 Festigkeit mid in ancleren niechanischen 

 Eigenschaften. 



2. Sie begiinstigen in ganz enorniem MaBe 

 die Unterkiihlungen mid die Bestandigkeit 

 der Mischkristalle. Die Unterkiihlmig hangt 

 wesentlich von der Hb'he der vorhergehenden 

 Erhitzmig ab, wie dies die Tabelle fiir die Um- 

 wandhmg der Mischkristalle in Perlit zeigt. 

 Tabelle 1. 



Erhitzungstemp. 



Eintritt der Uimvandl. 

 beim Abkiihlen 



835 

 1030 682 692 



1220 635 643 



1320 640 6OO 



Besonders groB ist die Bestandigkeit der 

 Mischkristalle bei den quaternaren Stahlen, 

 bei denen zwei Metalle zugesetzt werden 

 z. B. bei den Chrom-Wolframstahlen. Um 

 sie hart zu erhalten, ist, es nicht nb'tig sie ab- 

 zuschrecken, sie gehen praktisch iiberhaupt 

 nicht mehr in die perlitische Form iiber, 

 sie sind ,,naturhart". Erhitzen auf 600, das 

 bei den gewohnlichen Stahlen sofort zum 

 Verlust der Harte fiihrt, ist bei ihnen ohne 

 Wirkung. Man benutzt deshalb diese Stahle 

 als Werkzeugstahle, sie kb'nnen heiB laufen 

 ohne ihre Harte zu verlieren. Man bezeichnet 

 sie als ,,Schnelldrehstahle". 



A2) Kupf erlegierungen. Bronze und 

 Messing. Nachst den Eisen-Kohlenstoff- 

 legierungen besitzen die Legierungen des 

 Kupfers weitaus die groBte Bedeutung. Sie 

 sind Musterbeispiele daliir, wie durch ge- 

 eignete Zusatze die Mangel eines reinen 

 Met alls beseitigt mid seine Anwendungs- 

 gebiete erweitert werden konnen. 



Das reine Kupfer hat zwei fiir ein gewerb- 

 lich zu verwendendes Metall sehr erhebliche 

 Kachteile: es ist fiir viele Zwecke zu weich 

 und es laBt sich nicht gieBen. Wie schon in 

 der Einleitung erwahnt wurde, entwickelt 

 das Kupfer infolge des Oxyd- und Sulfid- 

 gehalts beim Schmelzen mid Erstarreii an- 

 dauernd Gase, der GuB w r ird blasig. Durch 

 Zusatze, welche den Sauerstoff binden, ihn 

 aus der Sclnnelze ausscheiden oder wenig- 

 stens der Reaktion mit dem Schwefelkupfer 

 entziehen, wircl das Gasen verhindert. AuBer- 

 dem wirken viele dieser Zusatze hartend 

 mid festigend. Man hat also im allgemeinen 

 ' zwischen zwei Arten von Zusatzen zu unter- 

 scheiden: zwischen solchen, die nur in dem 

 MaBe zugesetzt werden, wie es zur Bindung 

 des Sauerstoffs notig ist, und den eigentlichen 

 Legierungszusatzen. die in erheblichem MaBe 

 in das Endprodukt eingehen. Zu der ersten 

 1 Gruppe gehoren Phosphor und Silicium, zur 

 zweiten hauptsachlich die Metalle Zinn und 

 Zink, deren Verbindungen mit Kupfer als 

 Bronze und Messing bezeichnet werden. 

 Aluminium und Mangan werden bald nur 

 als Sauerstoff binder, bald auch als Legie- 

 rungsmetalle verwendet. 



a) Bronzen. Die Fahigkeit, das Kupfer 

 zu harten, ist einer ganzen Reihe von Stoffen 

 eigentiunlich. Viele sogenannte Bronzen aus 

 dem Altertum sind nichts anderes als ein 

 durch Zinn, Arsen, Blei, Antimon, Eisen 

 verunreinigtes Kupfer, von einer Zusammen- 

 setzung wie sie ungefahr das direkt aus den 

 Erzen ausgeschmolzene Schwarzkupfer zeigt. 

 Vielleicht sind sie auch in dieser Weise 

 gewonnen worden. Vor allein aber besitzt 

 das Zinn diese Fahigkeit des Hartens; es 

 wird darin nur noch vom Aluminium iilier- 

 troffen. 



Aus dem Diagramm (Fig. 37) ist zunachst 



